REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES. 629 
4° Pyrophyllite : premier ralentissement assez net, finissant 
à 770° ; second ralentissement douteux, à 85 o° : 
4 SiO 2 , A 1 2 0 3 , H 2 0 . 
5 ° Montmorillonite : premier temps d’arrêt très important, 
finissant vers 200°; deuxième, moins îiiarqué, à 770°; troisième, 
douteux, à 950°. 
A ce type se rattachent la stéargilite, la cymolite et les argiles 
smectiques : 
4 SiO 2 , A 1 2 0 3 , H 2 0 , aq. 
M. Le Ghâtelier a également étudié l’action de la chaleur sur la 
silice et l’alumine libres. 
La silice hydratée donne un ralentissement entre ioo° et 200°. 
L’alumine hydratée, précipitée de l’aluminate de soude, mon- 
tre un premier temps d’arrêt avant 200° et un second finissant 
à 36 o°. Précipitée des sels aluminiques ou obtenue par la calci- 
nation modérée de l’azotate, elle donne sensiblement les mêmes 
arrêts et, en outre, une accélération brusque à 85 o° : c’est à la 
suite de ce dégagement de chaleur que l'alumine devient insolu- 
ble dans les acides. Enfin l’alumine hydratée de la beauxite 
donne un ralentissement se terminant à 700°. 
La présence de la silice hydratée ne peut donc guère être 
reconnue par ce procédé dans aucune argile, puisque toutes à 
peu près donnent un ralentissement entre 1 oo° et 200°. 
La présence des deux premiers hydrates d’alumine est au 
contraire facile à constater. Celle de l'hydrate de la beauxite 
peut être reconnue partout, sauf dans l’halloysite, qui offre le 
même point de ralentissement. 
De l’accélération fournie par l’alumine à 85 o° et de l’insolubilité 
qui s’ensuit, on déduit que c’est en raison de la formation d’alu- 
mine libre que les argiles des deux premiers groupes, portées à 
une température de 85 o° à iooo 0 , dégagent delà chaleur, et que 
leur alumine devient insoluble. 
Comme on le voit, les expériences de M. Le Châtelier jettent 
beaucoup de jour sur la constitution intime des argiles (1). 
(1) Comptes rendus de V Académie des sciences de Paris. 
